language: de

Der Lumineszenzprozeß in kristallinem Dibenzof uran mit Fremdmolekülen kontrollierter und unkontrollierter Konzentration (I. Die prompte Fluoreszenz) *

Klaus-Dieter Hoffmann
I . Physikalisches Institut der Universität Gießen
Z. Naturforsch. 35 a, 704-711 (1980);

[eingegangen am 23. Mai 1980]

The prompte fluorescence of pure and anthracene doped crystals of dibenzofuran is characterized by the participation of a trap-fluorescence as can be concluded from the spectra and the fluorescence decay. The molar fraction of the traps has been estimated to be about 10 -3. A model is presented to describe the observed temperatur dependence of the fluorescence in the range 4.2 ^ T 293 K.

Dibenzofuran eignet sich aufgrund der energeti-